688 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



et le chrome à la température de congélation de riiydrogène (i4" absolus), 

 nous nous attendions donc à constater soit Tapparition de phénomènes ferro- 

 magnétiques (non-proportionnalité de l'aimantation au champ, saturation, 

 hvstércsc), soit un paramagnétisme considérablement augmenté conformé- 

 ment à la loi de Curie. A la température de congélation de Thydrogène, la 

 susceptibilité devait être, en effet, d'après cette loi, environ 20 fois plus 

 forte cju'à la température ordinaire. Or ni l'une ni l'autre alternative ne 

 s'est produite. Les phénomènes magnétiques sont restés très faibles. Par 

 contre, nous avons constaté à basse température un accroissement énorme 

 des propriétés magnétiques d'un petit cristal de sulfate de fer. 



Le ferromagnétisme n'a donc pas apparu, et il était nécessaire de choisir 

 pour ces métaux entre deux hypothèses : paramagnétisme d'un type nouveau, 

 n'obéissant pas à la loi de Curie, ou diamagnétisme. Un travail de Du Bois 

 et Honda ('), publié depuis, dans lequel ces trois métaux figurent parmi 

 ceux qui ont un paramagnétisme constant ou croissant avec la température, 

 montre que c'est la première supposition qui est exacte. 



Dans la deuxième hypothèse, suggérée par Texemple du cuivre diama- 

 gnétique dont les sels sont paramagnétiques, le paramagnétisme apparent 

 du manganèse pur proviendrait d'impuretés ou de ses oxydes. iNons avons 

 préparé du manganèse pur en décomposant l'amalgame pur dans un courant 



(') Acad. Amsterdam, t. XVIII, II, 1910, p. 666. 



